475 



Se una soluzione d'un sale di rame e una di ferrocianuro 

 potassico sono separate da un diaframma poroso che è impre- 

 gnato di acqua e una corrente passa da un elettrodo che sta 

 nella prima soluzione ad uno che sta nella seconda, gli ioni 

 di rame e di ferrocianogeno devono incontrarsi entro la parete 

 e dar origine a ferrocianuro di rame, là dove s'incontrano. Così 

 delle membrane di questa sostanza si formano nei canaletti delle 

 pareti del vaso e aderiscono alla materia delle pareti stesse. 



Il metodo fece ottima prova. Bisognava anzitutto espellere 

 l'aria dai pori sostituendola con acqua. Si empi la cella con 

 una soluzione diluita di solfato di litio e la si immerse nella 

 stessa soluzione. Si fece passare una corrente dall'esterno all'in- 

 terno con elettrodi di platino. Quando si credette che l'aria 

 fosse tutta espulsa, la cella si riempì di acqua distillata e 

 venne immersa in acqua distillata, che venne rinnovata più 

 volte. Si fece passare una corrente e si misurò di tratto in 

 tratto la resistenza elettrica. Quando questa assumeva un va- 

 lore poco diverso da quello che si ritiene spettare all'acqua 

 pura, la cella si giudicava pronta per deporvi la membrana. 



Se occorreva attendere qualche tempo prima di far tale 

 operazione, si conservava la cella nell'acqua, aggiungendo un 

 po' di timolo di formaldeide per evitare lo sviluppo delle muffe, 

 che sono dannosissime alle membrane. 



Per preparare, ad esempio, una membrana di ferrocianuro 

 di rame, si metteva un cilindro cavo di rame in un gran vaso 

 vuoto di vetro e dentro il cilindro la cella, chiusa con un tappo 

 di gomma. Questo tappo era attraversato dal catodo di platino, 

 da un imbuto, il cui tubo andava fino al fondo del cilindro, e 

 da un tubo che serviva a togliere il liquido sovrabbondante. Si 

 chiudeva il circuito e tosto si riempiva la cella e lo spazio cir- 

 costante con le rispettive soluzioni di ferrocianuro potassico 

 e di solfato di rame, la cui concentrazione era • k, della nor- 

 incile. La forza elettromotrice era di 110 V. 



Da principio la resistenza era molto grande perchè le pa- 

 reti del vaso erano impregnate d'acqua. Poi la corrente cre- 

 sceva, raggiungeva un massimo, indi decresceva e andava verso 

 un valor minimo. Durante l'operazione bisognava aggiungere 

 spesso della nuova soluzione di ferrocianuro. Quando la resi- 

 stenza elettrica non cresceva più. si sospendeva la corrente. Si 



/ 



